## PENGARUH PENGGUNAAN ABU DAUN BAMBU SEBAGAI PENGGANTI SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN BETON SEBAGAI PENDUKUNG BAHAN AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON
Aji Firmansyah 1 , Anisah 2 , Santoso Sri Handoyo 3 1,2,3 Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya No. 11, DKI Jakarta, 13220, Indonesia
Email: firmansyahaji06@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  di  mana  penggunaan  semen  diganti sebagian oleh abu daun bambu dengan target kuat tekan 25 MPa pada umur beton 28 hari dengan mengggunakan faktor air semen (FAS) 0,5 dan kadar persentase abu daun bambu yang digunakan sebesar 0%, 5%, 7%, 9%, dan 11% dari total berat semen. Abu daun bambu yang digunakan berasal dari bambu jenis Andong. Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan benda uji silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 3 sampel pada tiap kadar persentase abu daun bambu. Rancangan campuran beton mengacu pada SNI 03-2834-2000. Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  abu  daun  bambu  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  beton  jika dibandingkan dengan beton kontrol pada penelitian ini walau dalam peningkatakan yang tidak terlalu besar. Kuat tekan beton umur 28 hari pada kadar persentase abu daun bambu 0%, 5%, 7%, 9%, dan 11% secara berturut-turut adalah 16,448 MPa ; 18,768 MPa ; 18,297 MPa ; 14,958 MPa ; dan 12,827 MPa.
Kata kunci : beton, abu daun bambu, kuat tekan beton

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the compressive strength of concrete using bamboo leaf ash as a partial replacement of cement with a target compressive strength of 25 MPa at the age of 28 days with the use of water cement factor (FAS) 0,5 and variation percentage levels of bamboo leaf ash that be used are 0%, 5%, 7%, 9%, and 11% of the total weight of cement. The The amboo leaf ash used comes from Andong bamboo species. In this study use the experimental method with cylindrical specimens with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm as many as 3 samples in each percentage level of bamboo leaf ash. Concrete mix design refers to SNI 03-2834- 2000. The results obtained indicate that bamboo leaf ash can increase the compressive strength of concrete when compared to the control concrete in this study even though the increase is not too large. The compressive strength of concrete at the age of 28 days at 0%, 5%, 7%, 9%, and 11% percentages levels  of bamboo leaf ash were 16,448 MPa ; 18,768 MPa ; 18,297 MPa ; 14,958 MPa ; dan 12,827 MPa .
Keywords: concrete, bamboo leaf ash, compressive strength of concrete
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)

## PENDAHULUAN
Tanaman  bambu  banyak  tumbuh  di Indonesia, kurang lebih ada 75 jenis bambu (Artiningsih,  2012).  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  mencatat  produksi  hasil  hutan  non kayu  Indonesia  menurut  jenisnya,  yaitu bambu  pada  tahun  2017  sampai  2020 sebanyak  63.596.999,33  batang  atau  rata- rata produksi per tahun sebanyak 15.899.249,83  batang.  Dengan  jumlah tersebut,  pastilah banyak daun bambu  yang berguguran.  Daun  bambu  yang  gugur  ke tanah  terkadang  hanya  digunakan  sebagai pupuk  dan  tak  jarang  dianggap  sebagai sampah oleh masyarakat, hal tersebut sangat disayangkan karena daun bambu yang gugur tersebut  jika  dibakar  lalu  menjadi  abu, terdapat  senyawa  yang  dapat  digunakan, yaitu silika (Saputra et al , 2017).
Dewasa  ini,  beberapa  inovasi  dalam pembuatan beton sudah banyak dikembangkan, salah satunya adalah pemanfaatan  limbah  dan  bahan  lainnya sebagai  bahan  tambah  ataupun  bahan pengganti  pada  campuran  beton  yang diharapkan  dapat  memberikan  dampak positif  terhadap  kualitas  beton.  Dengan pemanfaatan  limbah  sebagai  bahan  tambah ataupun  bahan  pengganti  juga  dapat mengurangi biaya pada saat produksi beton dengan kualitas yang baik.
Beton  merupakan  salah  satu  material untuk konstruksi bangunan yang terdiri dari beberapa  campuran,  diantaranya  semen, agregat  kasar,  agregat  halus,  dan  air  serta bahan  tambah  apabila  diperlukan  dengan proporsi  campuran  tertentu  yang  bersifat plastis  pada  saat  awal  dibuat  lalu  secara perlahan  akan  mengeras  (SNI  2493-2011). Semen  yang  digunakan  dalam  beton merupakan perekat non-organik yang terdiri dari    batu  kapur,  lempung,  dan  tanah  liat. Bahan  semen  tersebut  merupakan  sumber daya  alam  yang  tak  terbarukan  dan  di  sisi lain, proses pembuatan semen membutuhkan banyak  energi  dan  juga  turut  berkontribusi dalam  perubahan  iklim  yang  signifikan (Devi et  al ,  2017).  (Potgieter,  2012)
menjelaskan  bahwa  sekitar  5%-6%  dari seluruh  gas  rumah  kaca  karbon  dioksida yang  dihasilkan  oleh  aktivitas  manusia berasal dari produksi semen.
Bahan  alternatif  yang  sedang  diteliti oleh para ahli dalam mengurangi penggunaan semen salah satunya adalah abu daun bambu. Abu daun bambu atau yang di kenal dunia dengan nama Bamboo Leaf Ash (BLA)  merupakan  abu  yang  berasal  dari pembakaran  daun  tanaman  bambu  pada suatu  suhu  dan  waktu.  Pada  penelitian  ini daun  bambu  yang  digunakan  berjenis Andong  yang  berasal  dari  Hutan  Kota Sangga Buana yang terletak di Lebak Bulus, Jakarta  Selatan.  Sebelum  digunakan  pada campuran  beton,  daun  bambu  yang  sudah dicuci  dan  dikeringkan  kemudian  dibakar pada  udara  terbuka  lalu  dikalsinasi  di  oven pembakaran  dengan  suhu  650°C  dengan waktu  retensi  2  jam.  Alasan  dipilihnya bambu jenis Andong karena jumlahnya yang lebih banyak dari jenis bambu lain dan juga setelah dilakukan uji XRF ( X-Ray Fluoresence )  didapatkan  kandungan Silika Oksida (SiO 2 ) sebesar 92,78%.
Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk alternatif  lain  dalam  pemanfaatan  limbah daun bambu yang biasanya hanya digunakan sebagai kompos dan juga sebagai pendukung bahan  ajar  mata  kuliah  Teknologi  Beton berupa mix  design yang  dapat  digunakan sebagai  acuan  dalam  membuat mix  design dan juga jobsheet yang dapat  dipergunakan sebagai  pedoman  dalam  proses  pembuatan beton  dengan  menggunakan  abu  daun bambu  sebagai  pengganti  sebagian  semen. Pengembangan beton normal dengan menggunakan  abu  daun  bambu  sebagai pengganti sebagian semen perlu dikenalkan di  dalam  perkuliahan  khususnya  pada  mata kuliah  Teknologi  Beton.  Mata  kuliah Teknologi Beton merupakan salah satu mata kuliah  wajib  yang  harus  ditempuh  di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta.
Dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS),  mata  kuliah  Teknologi  Beton mempunyai  beberapa  pokok  bahasan  yang
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)
dibagi  ke  dalam  12  pertemuan  perkuliahan diantaranya mengenai : 1) RPS dan wawasan beton,  2) Sifat-sifat  semen bahan penyusun beton, 3) Sifat-sifat agregat bahan penyusun beton,  4)  Sifat-sifat  air  campuran  bahan penyusun  beton,  5)  Sifat-sifat  bahan  kimia pembantu beton, 6) Sifat-sifat bahan mineral pembantu  pada  beton,  7)  Beton  segar,  8) Pengecoran  beton,  9)  Beton  keras,  10) Pengujian  dan  evaluasi  kekuatan,  11) Mix design dan  kontrol  kualitas,  dan  12) Perkembangan  beton.  Tujuan  pembelajaran Teknologi  Beton  di  Kampus  adalah  untuk menguasai  standar  kompetensi  yang  telah ditetapkan (Anshory et al , 2015).

## METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  metode  eksperimental dengan  benda  uji,  yaitu  beton  berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm yang dibuat dengan mengganti sebagian semen  dengan  abu  daun  bambu  dengan kadar  persentase  penggunaan  sebesar  0%, 5%, 7%, 9%, dan 11% dari total berat semen denga  masing-masing  kadar  persentase berjumlah 3 buah benda uji.
Tabel 1. Rencana Jumlah Benda Uji
Perencanaan proporsi campuran beton pada penelitian ini menggunakan SNI 03-2834-2000  di  mana  kuat  tekan  yang direncanakan  sebesar  25  MPa  dengan  nilai faktor air semen seebesar 0,5.
Tabel 2. Proporsi Bahan Penyusun Beton per m 3

## Tabel 3. Proporsi Bahan Campuran Beton
Untuk 3 Benda Uji
Prosedur  pembuatan  benda  uji  beton dilakukan  secara  manual,  yaitu  diaduk menggunakan tangan dengan tenaga manusia  yang  mengacu  pada  SNI-2493- 2011.  Perawatan benda uji yang dilakukan adalah  perendaman  selama  28  hari  yang mengacu pada SNI-2493-2011. Sampel yang diuji  diberikan  perlakuan  yang  sama,  yaitu pengujian  terhadap  kuat  tekan  beton  pada usia  28  hari  mengacu  pada  SNI-03-1974- 2011.
Prosedur  penelitian  meliputi  beberapa tahapan yang harus dilakukan dimulai dari : 1)  Tahap  persiapan  seperti  megurus perizinan  peminjaman  Laboratorium  Uji Bahan Universitas Negeri Jakarta, pengadaan alat yang dibutuhkan, pengadaan bahan  material  yang  diperlukan  seperti semen,  abu  daun  bambu,  agregat  kasar, agregat halus, dan air, 2) Tahap pemeriksaan bahan,  3)  Tahap  perencanaan  proporsi campuran,  4)  Tahap  pembuatan  benda  uji yang  dilakukan  di  Lab.  Program  Keahlian Konstruksi  Gedung  Sanitasi  dan  Perawatan (KGSP)  SMK  Negeri  4  Jakarta,  dan  5) Tahap pengujian benda uji, yaitu kuat tekan beton di Laboratorium Uji Bahan Universitas Negeri Jakarta.
Daun  bambu  yang  telah  diproses menjadi  abu,  kemudian  dilakukan  uji  berat jenis dan unsur senyawa yang terkandung di dalamnya.  Untuk  mengetahui  komposisi kimia  yang  terkandung  di  dalam  abu  daun bambu, dilakukan uji XRF ( X-Ray Fluoresence )  di  Lab.  Pusat  Penelitian Metalurgi  dan  Material  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Serpong
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)
Tabel 4. Komposisi Kimia Abu Daun Bambu
Gambar 1. Pola XRF Abu Daun Bambu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Uji Slump
Berdasarkan hasil uji slump didapatkan nilai slump beton tanpa abu daun bambu dan beton  dengan  abu  daun  bambu  dengan variasi  5%,  7%,  9%,  dan  11%  secara berturut-turut adalah 13 cm ; 10,5 cm ; 11 cm ; 11,5 cm ; dan 12 cm. Data tersebut sesuai dengan  perencanaan  campuran  beton  yang mengacu  pada  SNI  03-2834-2000  dengan slump yang  direncanakan  bernilai  pada jangkauan 7,5-15 cm.
Gambar 2. Nilai Uji Slump
Dari  gambar  2 tersebut  dapat  dilihat bahwa  nilai slump dipengaruhi  oleh
penggunaan  abu  daun  bambu.  Nilai slump mengalami penurunan pada penggunaan 5% abu  daun  bambu,  setelahnya  nilai slump mengalami  kenaikan  sampai  penggunaan 11%  abu  daun  bambu  tetetapi  masih  di bawah  dari  beton  tanpa  abu  daun  bambu. Menurut Onikeku et al (2019), peningkatan nilai slump bisa  jadi  karena  tingginya  SiO 2 dan  CaO  yang  ada  pada  abu  daun  bambu yang  mana  meningkatkan workability dan penurunan  nilai slump terjadi  karena  abu daun bambu memiliki area permukaan yang besar  dan  sisa  kandungan  karbon  yang berlebih.
Jika  dibandingkan  dengan  nilai slump yang didapatkan dari penelitian Diana et al (2020), hasilnya tidak berbeda jauh dengan penelitian  ini.  Pada  penelitian  Diana et  al, nilai slump yang  dihasilkan  oleh  beton kontrol  sebesar  12  cm  lalu  mengalami penurunan pada kadar abu daun bambu 3%, 5%, dan 7% menjadi sebesar 10 cm.
b. Berat Isi Beton
Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui bahwa penggunaan abu daun bambu sebagai pengganti  sebagian  semen  mengakibatkan penurunan berat isi beton. Penurunan terjadi pada penggunaan 5%, 7%, 9%, dan 11% abu daun bambu dari total berat semen.
Gambar 3. Berat Isi Beton
Penurunan  terjadi  karena  abu  daun bambu memiliki berat  jenis yang lebih kecil daripada semen, di mana pada penelitian ini berat  jenis  abu  daun  bambu  didapatkan sebesar 2,29 gr/ml. Penurunan berat isi pada penggunaan  abu  daun bambu  5%, 7%, 9%, dan  11%  secara  berturut-turut  dari  beton kontrol adalah 0,6% ; 0,78% ; 1,53% ; 1,62%
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)
atau  terjadi  rata-rata  penurunan  sebesar 1,13% dari beton kontrol.
Penurunan  berat  isi  yang  terjadi  pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Umoh  &  Odesola  (2017) yang menunjukkan tren penurunan berat isi seiring bertambahnya kadar abu daun bambu yang  digunakan.  Menurut  SNI-03-2847- 2002  beton  normal  adalah  beton  yang memiliki  berat  satuan  2200  kg/m 3 –  2500 kg/m 3 . Lalu menurut Federation Internationale  de  la  Precontrainte (FIP) dalam  Untu et  al (2015)  berat  isi  beton normal  adalah  2000  kg/m 3 –  3000  kg/m 3 . Menurut American Concrete Institute (ACI) dalam  Pade et  al (2013)  berat  isi  beton normal  adalah  2100  kg/m 3 –  2550  kg/m 3 . Berdasarkan  acuan  tersebut,  beton  yang didapatkan  pada  penelitian  ini  dapat dikategorikan  sebagai  beton  normal  karena memiliki berat isi sebesar 2272,642 kg/m 3 – 2309,434 kg/m 3 .
c. Kuat Tekan Beton
Benda uji beton yang sudah berumur 28 hari dan dilakukan penimbangan untuk berat isi  beton,  selanjutnya  dilakukan  pengujian kuat  tekan  beton.  Sebelum  dilakukan pegujian  kuat  tekan  beton,  benda  uji dilakukan capping atau meratakan permukaan  beton  menggunakan  belerang cair.
Gambar 4. Kuat Tekan Beton
Berdasarkan  gambar  4,  pengggunaan abu daun bambu sebagai pengganti sebagian semen dapat meningkatkan kuat tekan beton. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  peningkatan kuat tekan yang terjadi pada persentase abu
daun  bambu  5%,  yaitu  18,768  MPa  naik 14,11%  dari  beton  kontrol,  persentase  abu daun  bambu  7%,  yaitu  18,297  MPa  naik 11,24%  dari  beton  kontrol  atau  tanpa  abu daun bambu. Namun, pada persentase ADB 9% dan 11% secara berturut-turut mengalami  penurunan  sebesar  9,06%  dan 22,02% dari beton kontrol.
Peningkatan  kuat  tekan  terjadi  karena adanya  jumlah silika  oksida (SiO2)  yang tinggi pada abu daun bambu sebesar 92,78% dan  juga  dengan  adanya  4,01% kalsium oksida (CaO) yang berperan dalam pembentukan tricalsium silikat dan dikalsium silikat yang keduanya bercampur dengan  air  kemudian  akan  membentuk calsium silikat hidrat yang merupakan faktor penentu kuat tekan beton. Dengan kandungan silika  oksida yang  tinggi menjadikan  abu  daun  bambu  bersifat pozzolanik.
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  hasilnya lebih dari beton kontrol terdapat pada kadar persentase  abu  daun  bambu  5%  dan  7%, untuk  mengetahui  lebih  detail  berapa  nilai kuat  tekan  pada  rentang  tersebut  maka dilakukan  analisis  regresi  linier  dan didapatkan  persamaan  (Y  =  -0,3184X  + 18,298).  Notasi  Y  ialah  nilai  kuat  tekan beton  dan  X  adalah  kadar  persentase  abu daun bambu yang digunakan.
Gambar 5. Regresi Linier
Koefisien  regresi  X  sebesar  -0,3184 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1  satuan  abu  daun  bambu,  maka  nilai  kuat tekan menurun sebesar 0,3184. Dari gambar 5  juga  didapatkan  koefisien  determinasi  (R Square)  atau  besarnya  persentase  pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)
sebesar 0,3013 yang mengandung arti bahwa pengaruh  variabel  bebas  (abu  daun  bambu) terhadap variabel terikat (kuat tekan) sebesar 30,13%  sedangkan  sisanya,  yakni  69,87% dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  di  luar variabel  X.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi linier sederhana di program microsoft excel, didapatkan  nilai  F  hitung  sebesar  1,2939 dengan  tingkat  signifikansi  0,3379  >  0,05 maka  variabel  bebas  tidak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  variabel  terikat. Persamaan  tersebut  tidak  dapat  digunakan sebagai  acuan  untuk  memperkirakan  nilai kuat  tekan  beton  yang  dipengaruhi  oleh kadar persentase abu daun bambu yang lain karena koefisien regresi bernilai negatif atau turun.
Secara keseluruhan, peningkatan persentase abu daun bambu tanpa diimbangi dengan  peningkatan  persen  semen  tidak menghasilkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan karena  reaksi  hidrasi  dan  reaksi  pozzolanik tidak  berjalan  sempurna.  Semakin  banyak persentase abu daun bambu yang digunakan membuat  silika  yang  tersedia  juga  semakin tinggi. Menurut
Kalimantoro
&
Trihadiningrum  (2017),  kandungan  silika yang  berlebihan  memiliki  peran  untuk menurunkan  nilai  kuat  tekan    akibat munculnya reaksi alkali silika . Reaksi alkali silika membentuk gel alkali yang dikelilingi oleh  pasta  semen  dan  mengakibatkan pemuaian pada beton. Pemuaian yang terjadi akan  menyebabkan  retak  atau  pecahnya pasta semen sehingga menurunkan nilai kuat tekan.
Pada  penelitian  ini,  pengadukan  beton dilakukan  secara  manual  menggunakan tenaga  manusia.  Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Mulyati & Aulia (2017) pengadukan beton secara manual menghasilkan  beton  yang  lebih  kental  dan terjadi  penguapan  air  pada  adukan  beton karena  dilakukan  di  ruang  terbuka.  Faktor lain  yang  menyebabkan  penurunan  kuat tekan beton adalah karena abu daun bambu bersifat  pozzolanik  dan  pada  abu  daun bambu  tidak  ditemukan  unsur  Al 2 O 3 , padahal unsur tersebut merupakan salah satu
unsur  utama  dalam  semen  karena  Al 2 O 3 berfungsi sebagai pengeras dalam campuran beton,  sedangkan  silika  (SiO 2 )  berfungsi sebagai pengikat.
d. Hubungan  Nilai Slump dengan  Kuat Tekan Beton
Berdasarkan gambar 6, nilai kuat tekan beton  optimum  terjadi  pada  campuran dengan  kadar  abu  daun  bambu  5%,  yaitu 18,768  MPa.  Pada  kadar  abu  daun  bambu 7%  kuat  tekan  mengalami  penurunan menjadi 18,297 MPa, namun jika dibandingkan  dengan  beton  kontrol  atau beton tanpa abu daun bambu nilai kuat tekan tersebut meningkat.
Gambar 6. Hubungan Nilai Slump dengan Kuat Tekan Beton
Seiring  dengan  penambahan  kadar  abu daun bambu yang digunakan sebesar 9% dan 11%  membuat  nilai  kuat  tekan  beton menurun dari beton kontrol menjadi 14,958 MPa  dan  12,827  MPa.  Peningkatan  atau penurunan  nilai  kuat  tekan  beton  sejalan dengan nilai slump yang dihasilkan.
Menurut  Gobel  (2017),  semakin  tinggi nilai slump yang dihasilkan maka mengakibatkan  kuat  tekan  beton  yang semakin  turun  begitu  juga  sebaliknya. Walaupun  nilai  kuat  tekan  beton  yang didapatkan  tidak  sesuai  dengan  rencana, yaitu sebesar 25 MPa, tetapi penggunaan abu daun  bambu  sebagai  pengganti  sebagian semen dapat  meningkatkan nilai  kuat  tekan beton  walau  dalam  peningkatan  yang  tidak terlalu besar.
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 19-27)
e. Hubungan Berat Isi Beton dengan Kuat Tekan Beton
Penggunaan kadar persentase abu daun bambu  yang  meningkat  menyebabkan penurunan  pada  berat  isi  beton.  Hubungan berat  isi  dengan  nilai  kuat  tekan  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Umoh & Odesola (2017) yang menunjukkan tren penurunan berat isi seiring bertambahnya  kadar  abu  daun  bambu  yang digunakan  dan  penurunan  pada  kuat  tekan yang dihasilkan.
Pada  beton  kontrol  memiliki  berat  isi yang  lebih  tinggi  dari  beton  yang  lain  dan juga memiliki kuat tekan di bawah dari beton dengan persentase abu daun bambu 7% dan 9%,  hal  itu  bisa  terjadi  karena  pada  beton kontrol tidak menggunakan abu daun bambu dan  juga  di  salah  satu  sampelnya,  beton mengalami  keropos  seperti  gambar  8,  yang diakibatkan  dari  proses  pengadukan  dan pemadatan yang kurang sempurna.
Gambar 7. Hubungan Berat Isi Beton dengan Kuat Tekn Beton
Gambar 8. Beton Keropos
f. Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan  kondisi  yang  terjadi  di lapangan  selama  penelitian  berlangsung
terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  terjadi karena  dampak  adanya  pandemi Covid-19 yang membuat Laboratorium di Universitas Negeri  Jakarta  sempat  mengalami Lock Down selama  kurang  lebih  dua  minggu. Adapun  beberapa  keterbatasan  yang  terjadi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan benda uji beton dilakukan di Lab.  Program  Keahlian  Konstruksi Gedung  Sanitasi  dan  Perawatan  SMK Negeri 4 Jakarta.
2. Pembuatan dan perawatan benda uji beton dilakukan di tempat yang berbeda.

## SIMPULAN
Penggunaan  abu  daun  bambu  sebagai pengganti sebagian semen dapat memengaruhi  kuat  tekan  beton.  Setelah dilakukannya pengujian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penggunaan  abu  daun  bambu  sebagai pengganti sebagian semen pada campuran  beton  dapat  meningkatkan kuat tekan beton dengan kadar persentase tertentu.
2. Kuat tekan beton optimum terjadi pada kadar  persentase    abu  daun  bambu  5% dari total berat semen dengan kuat tekan yang didapatkan sebesar 18,768 MPa.
3. Kuat tekan dengan kadar persentase abu daun bambu 0%, 5%, 7%, 9%, dan 11% dari  total  berat  semen  secara  berturut- turut sebesar 16,448 MPa ; 18,768 MPa ; 18,297 MPa ; 14,958 MPa ; dan 12,827 MPa.
4. Abu  daun  bambu  Andong  setelah dilakukan uji XRF ( X-Ray Fluoresence) memiliki  kandungan silika  oksida (SiO2) sebesar 92,78%.
5. Berat isi beton dengan kadar persentase abu daun bambu 0%, 5%, 7%, 9%, dan 11% secara berturut-turut adalah 2309,434  kg/ m 3 ,  2295,723  kg/ m 3 , 2291,509  kg/ m 3 ,  2274,528  kg/ m 3 , 2272,642 kg/ m 3 .
6. Variabel  bebas  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)
7. terikat  karena  hasil  uji  regresi  linier sederhana  di  program microsoft  excel, didapatkan nilai F hitung sebesar 1,2939 dengan  tingkat  signifikansi  0,3379  > 0,05.
8. Beton  dengan  abu  daun  bambu  lebih ringan daripada beton kontrol atau tanpa abu  daun  bambu  dan  beton  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  beton normal.
9. Bahan  ajar  yang  dihasilkan  setelah penelitian  ini  berupa jobsheet tentang pembuatan  beton  dengan  mengganti sebagian semen menggunakan abu daun bambu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshory,  A.  rohman,  Sumarni,  S.,  & Roemintoyo. (2015). Pemanfaatan Abu Vulkanik  Gunung  Kelud  Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus Pada Beton  Normal  Sebagai  Pendukung Bahan  Ajar  Mata  Kuliah  Teknologi Beton (Pada Mahasiswa Ptb, Jptk, Uns).
Indonsian Journal of Civil Engineering
Education ,
1 . https://doi.org/https://doi.org/10.20961/
ijcee.v1i1.16898
Artiningsih, N. K. A. A. (2012). Pemanfaatan  Bambu  Pada  Konstruksi Bangunan  Berdampak  Positip  Bagi Lingkungan. Metana , 8 (01),  1–9. https://doi.org/10.14710/metana.v8i01. 5117
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Statistik  Produksi  Kehutanan  2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
[BSN] Badan Standarisasi Nasional. (2000). SNI  03-2834-2000  : Tata  Cara Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal .  Jakarta:  Badan  Standarisasi Nasional.
[BSN] Badan Standarisasi Nasional. (2011).
SNI  2493-2011 : Tata Cara Pembuatan
dan  Perawatan  Benda  Uji  Beton  di Laboratorium . Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Devi,  K.  S.,  Lakshmi,  V.  V.,  & Alakanandana,  A.  (2017).  Impacts  of Cement  Industry  on  Environment  -  An Overview  Impacts  Of Cement Industry On  Environment  –  An  Overview. Asia Pacific Journal Of Research , 1 (Lvii).
Diana, A. I. N., Fansuri, S., & Deshariyanto, D.  (2020).  Penambahan  Abu  Daun Bambu  Sebagai  Substitusi  Material
Semen Terhadap Kinerja Beton.
PADURAKSA:  Jurnal  Teknik  Sipil Universitas  Warmadewa , 9 (2),  172–
182.
https://doi.org/10.22225/pd.9.2.1788.17
2-182
Gobel, F. M. Van. (2017). Nilai Kuat Tekan Beton  Pada  Slump  Beton  Tertentu. RADIAL-JuRnal  PerADaban  SaIns, RekayAsa Dan Teknologi , 5 (1), 22–33.
Kalimantoro,  T.  T.,  &  Trihadiningrum,  Y. (2017).  Stabilisasi/Solidifikasi  Tailing Tambang  Emas  Rakyat  Kulon  Progo Menggunakan  Semen  Portland  dan Tanah  Tras. Jurnal  Teknik  ITS , 5 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i 2.17099
Mulyati,  &  Aulia,  F.  (2017).  Pengaruh metode pengadukan beton terhadap kuat tekan  beton. Jurnal  Teknik  Sipil  ITP ,
4 (1), 42–46.
Onikeku,  O.,  Shitote,  S.  M.,  Mwero,  J.,  & Adedeji,  A.  A.  (2019).  Evaluation  of Characteristics of Concrete Mixed with Bamboo Leaf Ash. The Open Construction  &  Building  Technology
Journal , 67–80. https://doi.org/10.2174/1874836801913 010067
Pade, M. M. M., Kumaat, E. J., Tanudjaja,
Pengaruh Penggunaan Abu… (Aji/ hal. 9-17)
H., & Pandaleke, R. (2013).
Pemeriksaan Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Beton Beragregat Kasar Batu Ringan  Ape  Dari  Kepulauan  Talaud.
Jurnal Sipil Statik , 1 (7), 479–485.
Potgieter,  J.  H.  (2012).  An  Overview  of Cement  production:  How  “green”  and
sustainable is the industry? Environmental Management and Sustainable  Development , 1 (2),  14–37. https://doi.org/10.5296/emsd.v1i2.1872
Saputra, A. R., Alimuddin, & Julia, R. R. D.
(2017). Sintesis Material Silika Mesopori  Sba-15  Dari  Abu  Daun
Bambu  Petung  (  Dendrocalamus  asper
(Schult.) Backer ex Heyne ). Prosiding Seminar  Nasional  Kimia  2017  Kimia
FMIPA UNMUL , 106–110.
Umoh,  A.  A.,  &  Odesola,  I.  A.  (2017). Characteristics  of  Bamboo  Leaf  Ash Blended  Cement  Paste  and  Mortar Characteristics  of  Bamboo  Leaf  Ash
Blended  Cement  Paste  and  Mortar.
CIVIL  ENGINEERING  DIMENSION ,
17 (1).
https://doi.org/10.9744/ced.17.1.22-28
Untu,  G.  E.,  Kumaat,  E.  .,  &  WIndah,  R.  . (2015).  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah dengan  Variasi  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Sipil Statik , 3 (10), 703–708.